126  G-  Zinke,  Experimentelle  Untersuchungen 
mit  der  höchsten  Interferenzfarbe,  einem  gelb,  wurde  die 
Auslöschungsschiefe  zu  etwa  25—26°  gemessen.  Das  Mineral 
zeigt  ferner  positiven  optischen  Charakter,  großen  Winkel 
und  keine  Dispersion  der  optischen  Achsen;  es  dürfte  mit 
Klinoenstatit  ident  sein. 
Auch  Enstatit  ist  in  langen,  säulenförmigen  Kristallen 
idiomorph  ausgebildet. 
Die  Mischungen  von  28,46  Mol.-%  MgSi03  kristalli- 
sierten als  feinkörnige  Masse. 
Im  VI.  und  VII.  Versuch  dieser  Reihe  kam  mit 
Sicherheit  Wollastonit  zur  Entwicklung,  was  um 
so  mehr  befremdet,  als  er  bisher  nie  in  trockenen 
Schmelzen  beobachtet  wurde.  Die  Kristalle  sind 
säulenförmig  und  zeigen  eine  zur  Längserstreckung  parallele 
Spaltbarkeit;  sie  sind  gestreckt  nach  der  Symmetrieachse  b. 
Bei  der  orthoskopischen  Untersuchung  zeigen  sie  eine  graue 
Interferenzfarbe,  teils  gerade,  teils  schiefe  (durchschnittlich  31°) 
Auslöschung,  was  auf  das  monokline  Kristallsystem  hindeutet. 
Der  optische  Charakter  des  zweiachsigen  Minerals  ist  negativ, 
der  Charakter  der  Hauptzone  ist  positiv.  Der  Achsenwinkel 
2  V  wurde  mittels  des  drehbaren  Zeichentisches  als  ca.  44° 
gemessen.  Die  Ebene  der  optischen  Achsen  liegt  quer  zur 
Längserstreckung,  also  in  der  Symmetrieebene,  da  die  Kristalle 
nach  der  b-Achse  gestreckt  sind.  Dispersion  der  optischen 
Achsen  ist  schwach  q  >  v  um  die  Mittellinie  a.  Wir  haben 
es  hier  also  sicher  mit  Wollastonit  zu  tun. 
Das  hexagonale  Kalksilikat  tritt  in  unregelmäßig  be- 
grenzten Körnern  mit  lebhaften  Interferenzfarben  auf;  eine 
Auslöschungsschiefe  konnte  ich  nirgends  beobachten.  Auf 
Schnitten,  die  parallel  zur  Endfläche  geschnitten  waren  und 
bei  einer  vollen  Umdrehung  des  Tisches  völlig  dunkel  blieben, 
war  ein  Achsenkreuz  zu  sehen,  das  sich  bei  einigen  Individuen 
um  einen  kleinen  Betrag  öffnete.  Es  könnte  diese  Eigen- 
schaft auf  ein  optisch  zweiachsiges  Mineral  schließen  lassen, 
wie  bereits  Bourgeois  und  in  neuester  Zeit  White  und  Wbight 
meinten.  Letztgenannte  Forscher  fanden  auch  eine  Aus- 
löschungsschiefe a  :  a  =  2°  und  reihen  das  Mineral  dem 
monoklinen  System  ein.  Das  eben  besprochene  Mineral  zeigt 
positiven  optischen  Charakter. 
